154 Talmigold. — Metalle zu platiniren. — Brillantine. 



Zur Darstellung der Beize wendete Stolba das fol- 

 gende Verfahren an: 



3 Th. kryst. Eisenvitriol wurden mit 1 Th. wässeri- 

 ger Salzsäure von l^ll spec. Gew. übergössen, die Masse 

 erwärmt und so lange Salpetersäure von 1,38 zugesetzt, 

 bis die Gasentwickelung aufhörte, worauf die Flüssigkeit 

 zur erforderlichen Dichte eingedampft und filtrirt wurde. 

 (Journ.fürprakt.Chem. Bd. 90. Hfl. 4.) B. 



Talmigold. 



Diese Metalllegirung, die sich durch eine schöne hoch- 

 gelbe, goldähnliche Farbe auszeichnet, so wie durch ihren 

 dauerhaften Metallglanz, hat folgende Zusammensetzung: 



Kupfer 86,4 



Zink 12,2 



Zinn 1,1 



Eisen 0,3. 



Das Eisen ist nur als zufälliger Bestandtheil anzu- 

 sehen, als Verunreinigung der anderen Metalle. {Ztschr. 

 des österr. Apoth.- Ver. No. 3. 1864.) 



(Im Sletalle zu platiniren^ 



erhitzt man zum Sieden eine Mischung von 8 Th. 

 Salmiak, 1 Th. Chlorplatin - Salmiak und 32 — 40 Th. 

 Wasser. In diese Flüssigkeit wird das gut geputzte Metall 

 gebracht, das nach wenigen Augenblicken mit einer fest- 

 haftenden Platinschicht überzogen ist. {Journ. de Pharm. 

 d'Änvers. Novhr. 1863.) Dr. Reich. 



Brillantine^ ein neues Polirmittel für Metalle. 



Nach W. Clark bereitet man zur Darstellung der- 

 selben einen Guanoextract durch Kochen dieser Substanz 

 mit Wasser, bis sich beim Abkühlen eine concentrirte 

 krystallinische Masse bildet. Von diesem Extracte nimmt 

 man 100 Gewth., 25 Th. calcinirten Tripel, 12 Th. Wei- 

 zenmehl und 10 Th. gewöhnliches Salz, mischt dies alles 

 in einem Gefäss über massigem Feuer so lange durchein- 

 ander, bis ein gleichförmiger Brei entsteht, den man ab- 

 kühlen und erhärten lässt. Dann stösst man die Masse 

 zu feinem Pulver und benutzt sie zum Poliren von Me- 

 tallen, zum Schleifen von Glas, indem man das Pulver 

 mit absolutem Alkohol anwendet. {Deutsch. Ind.-Ztg. 1863.) 

 \ B. 



